G 



sjS Arts: 



dans I'ctat le plus defeftueux poflible pour former des canons parcequ'elle 



«ft torr aigre & foi-t calTante. 



Lafonte defer eft grife , dit rAuteur; elle eft de la matte de fer un 

 pen plus epuiee : elle eft pefante, argentine , fragile, fonore & a I'ai-" 

 greiir des demi-metaiix. C'eft de cetie matiere qn'onfait ordinaiiemenc 

 !es canons de ter j mais elle eft bien fiijette"a vaiier. Celle qu'on ob- 

 tient des mc-mes mines de fer & par les memes precedes , n'eft jamais 

 de meme quaiire pendant le coulage ; elle varie de I'aigre au doiix & 

 elle eft fufceptible des nuances intevmcdiaires , qui font relatives d des 

 circonftances difficiles a decouvrir. lis rapportent pour exemple , que dis 

 enclumes qui pefent environ deux mille quatre cents livres, & qu'on 

 coule avec cette tnatierc , font de fer plus doux & plus rendte dans leur 

 partie inferieure que dans leur partie fuperieure. II en eft de meme, die 

 I'Auteur , des plaques de fonte que Ton coule fur du fable. Les premie- 

 res coulees faices avec la furface du bain, font fouvent tres-fragiles, tan- 

 dis que celles qui font formces avec le fond de cette meme fonte j font 

 au contraire d'un grain plus fin , plus ferrc , &: d'une plus giande foli- 

 dite; confequemment , conclud I'Auteur, la malfe d'un bain n'eft pas 

 uniforme. On s'eft encore alfure de cette non-uniformite en faifanc 

 fcierdes canons par trongons ; on a obferve que la matiere n'ttoit point 

 uniforme , & qu'elle ne paroilfoit que juxtapofee. Ce font ces dcfautSj 

 die I'Auteur, qui font caufe que les canons de fer font fi fujets a crever. 

 C'eft pour remedier a tons ces inconvenients qu'd propofe de faire des 

 canons avec du rcgule de ter. 



Le regule de fer eft de la fonte de fer tellement epuree , qu'elle eft 

 route prtte a devenir fer forge pour peu qu'on la tafte chauffer. 



L'auteur nous a remis un'echantillon de regule de fer , qui eft dif- 

 pofe a grandes facettes, a peu-pres femblables a celles du bifmuth ou 

 du regule d'antimoine , Si. il contient dans certains endroits beaucoup 

 de filets d'amianthe. 



L'Auteur propofe pour obtenir le regule de fer , propre a former de 

 meilleurs canons , de prendre de preference des mines de fer dont la 

 gangue eft calcaire , telles que font certaines mines de fer de Lorraine, 

 d'Alface , de Franche-Comte , de Bourgogne, du Berry, &c. de rejet- 

 ter celles dont Ij gangue eft quartzeufe , ou celles qui font unies a du 

 fable , & de rejetter de meme les mines de fer pyriteufes. 



II eft vrailemblable de croire que ces raifons , de preference de la part 

 de I'Auteur , font fondees fur des obfervations de pratique qu'il a faites, 

 & dont il a rendu compte dans d'autres memoires fur la meme matiere. 



L'Auteur donne un procede ties-bien deraille pour fe procurer le 

 regule de fer. II confifte d'.abord a faire fondre la mine dans des four- 

 neaux fuivant la coutume otdinaire. Lorfque la fonte eft bien epuree , 

 on la coule dans une cuve conique qui eft traverfee par un courant 



